( 32:? ) 



» On ppiil chercher à aiigmen 1er le rendement en prenant un volume 

 de métal plus grand. Pour cela, nous avons rempli complètement une 

 bouteille à mercure de fonte en fusion et nous l'avons immergée aussitôt 

 sous une masse d'eau froide. Après une attaque par les acides qui a duré 

 plusieurs mois, nous n'avons trouvé dans le résidu qu'une très petite quan- 

 tité de grains transparents entièrement combustibles dans l'oxygène. Otte 

 expérience, fort longue, n'est pas d'ailleurs très concluante, car notre 

 fonte refondue à la température d'un petit cubilot ne contenait pas une 

 assez grande quantité de charbon ('). 



» Il nous a semblé que la vitesse de refroidissement avait une induence 

 capitale sur la formation de ce carbone cristallisé. Lorsque nous refroidis- 

 sons dans l'eau, la caléfaction empêche tout contact entre la fonte portée 

 au rouge et le corps liquide. Le refroidissement an début se produit donc 

 surtout par ravonnement. Pour diminuer plus rapidement la température 

 nous avons essavé de refroidir la fonte liquide par conductdjilité. Pour 

 cela, 200^' de fonte, saturés de carbone au four électrique, sont versés 

 dans une cavité pratiquée au milieu d'une masse de limaille de fer et re- 

 couverts de suite iFun excès de cette même limaille. La fonte s'entoure de 

 fer en fusion et le tout se refroidit rapidement, grâce à la conductibilité 

 de la limaille de fer. Après attaque par les acides, après le traitement de 

 M. Berthelot C) par le chlorate de potassium et l'acide azotique, enfin 

 après l'action de l'acide fluorhydrique,.puis de l'acide sulfurique bouillant, 

 il reste de petits diamants de forme arrondie présentant rarement une ap- 

 parence cristalline et renfermant presque toujours à l'intérieur de jietits 

 points noirs, qu'on appelle crapauds, en terme de joaillerie. 



» Ces diamants à crapauds ont une densité de 3,5, rayent le rubis et 

 brûlent avec facilité dans l'oxygène en donnant de l'acide carbonique. Il 

 semble que, dans cette expérience, la pression ait été moins forte et la 

 transformation en diamant moins complète. Le rendement du reste était 

 toujours aussi faible. 



» Nous avons pensé alors à refroidir notre fonte liquide en la plongeant 



la pression d'être uniforme. Enfin, après nos nombreuses attaques, les liquides étaient 

 décantés et, lorsque nos petits diamants sont bien nettoyés, une partie des fragments 

 nage sur l'eau et nous avons |)lusiours fois perdu ainsi de beaux échantillons. 



(') Nous tenons à remercier M. Fiat chez qui s'est faite cette expérience, et qui a 

 bien voulu mettre, avec la plus grande obligeance, sa fonderie à notre disposition. 



(^) BEnTHELOT, Recherches sur les états du carbone, (innales de Chimie et de 

 Physique. .\' série, t. \1X, p. 392.) 



